Experimentelle Geologie. Synthese der Gesteine. - 249 - 



Nach einer kurzen Einleitung-, die die Konstitutionsfrage und die 

 Einteilung der hydraulischen Bindemittel behandelt, gibt Verf. im ersten 

 Kapitel einen historischen Überblick über die Zementfor^chung. Als Er- 

 finder des Portlandzementes gilt Joseph Aspdin aus Laads. Die Her- 

 stellung des Portlandzenients blieb lange Zeit ein wohlgewahrtes Fabrik- 

 geheimnis. 1843 bestanden erst drei größere Zementfabriken in England. 

 Die erste deutsche Portlandzementfabrik wurde 1855 von Bleibtreu in 

 Stettin gegründet. Theoretische Arbeiten über hydraiilische Kalke und 

 Zemente wurden sowohl in Frankreich als auch in Deutschland veröffent- 

 licht und auf diese Weise wurden eine Menge Theorien über die Chemie 

 des Zementes aufgestellt. Eine wesentliche Erweiterung der Kenntnisse 

 über den Portlandzement brachten die Arbeit von Le Chatelier, die allen 

 späteren Forschern als Grundlage dienten. Durch mikroskopische Unter- 

 suchung konnte Le Chatelier feststellen , daß der Zementklinker in der 

 Eegel vier Mineralien neben einer glasigen Grundmasse enthält. Un- 

 abhängig von Le Chatelier kam später Törnebohm zu ganz ähnlichen 

 Kesultaten. In einer Tabelle werden die verschiedenen Theorien über den 

 Zement zusammengestellt. 



Im zweiten Kapitel Averden die "Verbindungen besprochen , die im 

 wasserfreien oder im erhärteten Portlandzement vorkommen , vermutet 

 werden oder sonst für die Chemie des Portlandzements von Wichtigkeit 

 sind. Es kommen in Betracht : Calciumoxyd und Calciumhydroxyd, Silicium- 

 oxyd und Kieselsäuren , Aluminiumoxyd und -hydroxyd , Calciumsilikate, 

 Baryumsilikate, Strontiumsilikate, Calciumaluminate und eine Reihe unter- 

 geordneter Bestandteile des Portlandzenients. Verf. stellt hier nicht nur 

 die bisher bekannten Tatsachen über diese Verbindungen zusammen, sondern 

 fügt auch die Resultate vieler von ihm selbst angestellter Versuche bei. 



„Das Brennen und der Zementklinker " bildet den Inhalt des dritten 

 Kapitels. Nach kurzen Mitteilungen über die Brenntemperatur bespricht 

 Verf. die chemische Zusammensetzung des Portlandzements. Als Grenz- 

 werte für deutsche Portlandzemente werden angeführt: CaO 58,22—65,59 '^j^, 

 SiO^ 19,80—26,45, Fe^Og 2,19—4,47, Al^ 0^ 4,16-9,45, MgO 0-2,89, 

 KO + NaO 0,190-2,83, SO3 0,19-2,19. Glühverlust 0,26-2,67, un- 

 aufgeschlossener Rückstand 0,12—2,38. Die mikroskopische Untersuchung 

 des Zementklinkers ergab die Beobachtung einer amorphen Schmelze und 

 von 4 Arten Kristallen : Alit, Bellt, Celit und Felit. Diese Namen wurden 

 von Törnebohm vorgeschlagen und in die Literatur eingeführt. 



Alit, das wichtigste der Klinkermineralien, ist farblos, stark licht- 

 brechend und schwach doppelbrechend. Breite leistenförmige und sechs- 

 seitige Schnitte sind beobachtet, die sich als rhombisch erweisen. Nach 

 Le Chatelier besitzt der Alit die Formel : 3CaO(Fe . Al)2 03 . 2 Si02 und 

 nach Törnebohm (3 Ca 0 . Si Oj) -[- 9 Ca 0 . 2 . AI, O3. 



Der Bellt bildet schmutziggelbe, trübe Kristalle, zeigt lebhafte 

 Interferenzfarben und starkes Lichtbrechungsvermögen. Le Chatelier 

 meint , daß der Bellt Bicalciumsilikat sei ; Törnebohm schreibt ihm die 

 Formel (2 Ca 0 . Si O2) -f 3 Ca 0 . AI., O3 zu. 



